## PROSES  QUENCHING DAN TEMPERING PADA  SCMnCr2  UNTUK MEMENUHI STANDAR JIS G 5111

## Agung Setyo Darmawan
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura agungsetyod@yahoo.com

## ABSTRAK
Baja SCMnCr produksi PT. Baja Kurnia Klaten mempunyai harga kekerasan 210.8 H B dan kekuatan tarik 539.21 N/mm 2 . Baja produksi PT. Baja Kurnia Klaten ini belum memenuhi standar JIS G 5111 untuk Baja SCMnCr. Oleh karena itu dilakukan proses quenching yang dilanjutkan dengan proses tempering pada baja SCMnCr2 untuk memenuhi standar tersebut. Proses quenching dilakukan dengan temperatur austenitisasi 850 o C. Proses tempering dilakukan dengan temperatur penahanan 600 o C dan variasi waktu penahanan 20, 30, dan 45 menit. Sesudah dilakukan proses heat treatment, Baja SCMnCr2 diuji strukturmikro, kekerasan, dan kekuatan tariknya. Foto struktur mikro baja SCMnCr2 setelah diquenching dan kemudian ditempering memperlihatkan fasa ferit dan martensit temper. Setelah dilakukan quenching dan tempering, harga kekerasan untuk waktu penahanan 20, 30, dan 45 menit adalah 298.6 H B , 285 H B , dan 254.7 H B dan harga kekuatan tarik untuk waktu penahanan 20, 30, dan 45 menit adalah 931.73 N/mm 2 , 846.54 N/ mm 2 , dan 878.18 N/mm 2 . Harga kekerasan dan kekuatan ini sudah memenuhi standar JIS G 5111. Kenaikan harga kekerasan dari sebelum ke sesudah proses heat treatment disebabkan oleh terbentuknya fasa martensit temper. Sementara, penurunan kekerasan akibat waktu penahanan tempering yang semakin lama disebabkan oleh membesar dan semakin banyaknya fasa ferit.
Kata Kunci: SCMnCr2, quenching, tempering, JIS G 5111

## PENDAHULUAN
Baja banyak digunakan dalam bidang teknik. Salah satu keuntungan pemakaian baja adalah karena sifat mekaniknya yang mempunyai rentang cukup lebar yang dapat disesuaikan dengan kegunaannya. Pemakaian baja dalam kehidupan masyarakat dan dunia industri men- syaratkan faktor sifat mekanik tertentu yang sesuai dengan standar. JIS (Japanese Industrial Standard) adalah salah satu dari beberapa
macam standarisasi di dunia. JIS sendiri dikeluar- kan oleh negara Jepang sebagai salah satu acuan dalam dunia teknik. Standarisasi ini digunakan agar produk baja dapat digunakan secara aman.
Sifat mekanik, sebagai contoh, kekuatan tarik dipengaruhi oleh ukuran butir. Perlakuan Panas ( Heat treatment ) dapat digunakan untuk mengatur ukuran butir dan meningkatkan sifat mekanik material [Anderson, 2003].). Definisi perlakuan panas adalah pengubahan struktur-
mikro, dengan memberikan pemanasan dan me- ngatur laju pendinginan sehingga diperoleh strukturmikro yang diinginkan. Yang tidak berubah pada proses perlakuan panas ini adalah komposisi bahan. Sedang definisi strukturmikro sendiri adalah konfigurasi distribusi fasa untuk suatu komposisi tertentu.
Contoh proses perlakuan panas adalah full anealling, normalizing, quenching dan tempering. Pada full anealling dan normalizing baja karbon, semakin cepat laju pendinginan, semakin kecil butir yang terjadi [Callister Jr., 2007]. Sementara quenching akan mengakibatkan terbentuknya fasa martensit yang kuat, keras, dan getas, yang akan dapat ditingkatkan ketangguhannya dengan proses tempering .
Full anneal adalah pemanasan baja ke temperatur 30 o C diatas garis A 3 atau A 1 (tergan- tung pada kandungan karbon), ditahan pada temperatur tersebut untuk mendapatkan fasa austenit yang homogen, kemudian didinginkan secara lambat pada tungku. Hasil unluk baja hypoeutectoid adalah perubahan fasa dari austenit ke perlit lamellar kasar (butir besar) vang lunak, bebas tegangan, dan ferit yang halus. Kata pelunakan (annealing) saja jika digunakan pada paduan besi (Fe) menunjukkan proses full anneal. Jika digunakan pada paduan non besi kata pelunakan (annealing) menyatakan per- lakuan panas yang dirancang untuk melunakkan struktur hasil pengerjaan dingin dengan rekris- talisasi dan atau kemudian pertumbuhan butir.
Karena memerlukan waktu yang lama dan mahal, dalam beberapa kasus full anneal diganti dengan normalizing. Pada normalizing, pendinginan dilakukan di udara (laju pendinginan lebib cepat dibandingkan ditungku) dan mengha- silkan struktur perlit yang halus. Baja di norma- lizing untuk mendapatkan kekerasan dan ke- kuatan yang lebih besar dibanding jika dengan full anneal.
Menurut Widyatmadji (2001), perlakuan panas normalizing memberikan perubahan terhadap struktur mikro dan kekuatan baja. Makin tinggi temperatur austenisasi dan makin lama waktu tahan, kekuatan baja makin menu- run, namun ketangguhannya akan meningkat.
Tempering pada baja dilakukan dengan memanaskannya pada temperatur sedikit 723 o C. Perlakuan panas ini umumnya dilakukan setelah proses celup cepat ( quenching ). Tujuan dari tempering adalah untuk mendapatkan baja yang lebih tangguh (tough) dan juga liat (ductile) tanpa banyak mengurangi kekuatan (strength).
Ketahanan aus besi cor liat feritik berda- sarkan penelitian Sahin (2008) berkurang setelah mengalami proses tempering pada temperatur 500 o C dengan waktu penahanan 1 dan 5 jam. Mulyanti (1996) meneliti pengaruh perla- kuan panas pada paduan baja mangan austenit dimana kekerasan akan turun dan harga impak akan naik jika dilakukan proses temper, disebut- kan juga bahwa dengan naiknya temperatur aus- tenitisasi, maka kekerasan akan turun dan harga impak akan naik.
Glownia (2008) melakukan penelitian pengaruh pemaduan mikro terhadap keoptimalan proses tempering. Keoptimalan proses tempe- ring dapat dinaikkan dengan presipitasi kar- bonnitrida.
Usaha untuk memenuhi standar JIS G 5111 pada baja cor SCMnCr2 produksi PT. Baja Kurnia Klaten telah dilakukan oleh Darmawan dkk. (2008). Pengujian kekuatan pada raw material baja ini memperlihatkan hasil di bawah standar yaitu kekuatan tariknya 539.21 N/mm 2 . Oleh karena itu dilakukan proses normalizing dan tempering pada baja SCMnCr2 untuk memenuhi standar tersebut. Sesudah dilakukan proses heat treatment Baja SCMnCr2 diuji strukturmikro dan kekuatan tariknya. Foto struktur mikro baja SCMnCr2 setelah dinor- malizing dan kemudian ditempering memperli- hatkan butir yang lebih kecil dibanding raw mate- rialnya.. Setelah dilakukan normalizing dan tem- pering harga kekuatan naik menjadi 685.51 N/ mm2 dan akan menurun menjadi 664.21N/mm 2 ketika waktu penahanan tempering diperlama menjadi 45 menit. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ukuran butir ferit dan perlit.

## METODE PENELITIAN

## Diagram Alir Penelitian
Penelitian dilakukan sesuai diagram alir penelitian seperti terlihat pada gambar 1. Material yang akan diuji adalah Low Alloy Steel Casting , SCMnCr2 produksi PT. BAJA
KURNIA Ceper Klaten. Pembuatan specimen uji tarik mengikuti standar JIS Z 2201.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Pelaksanaan Heat Treatment Heat Treatment yang terdiri dari dua pro- ses yaitu quenching dan tempering dilaksanakan sesuai gambar 2, dengan temperatur pemanasan 850ÚC untuk temperatur Austenitisasi pada proses quenching dan 600ÚC untuk temperatur tempering . Adapun proses heat treatment yang
dilakukan pada potongan material sebelum dibentuk benda uji ( specimen ) adalah sebagai berikut :
1. Spesimen dimasukkan ke dalam tungku pemanas ( furnace ), kemudian tungku pe- manas di set pada temperatur 850 o C, setelah temperatur tungku pemanas men- capai 850 o C, spesimen ditahan selama 40 menit dalam suhu tersebut.
2. Setelah tertahan selama 40 menit dalam temperatur 850 o C, specimen dikeluarkan dari tungku pemanas dan didinginkan dengan dicelup ke air hingga mencapai suhu kamar (proses quenching ).
3. Kemudian dilanjutkan dengan proses tempering yakni dengan langkah awal mengeset tungku pemanas pada temperatur 600 o C lalu ditahan dengan variasi waktu 20
menit ( specimen A), 30 menit ( specimen B),
dan 45 menit ( specimen C).

## Gambar 2. Diagram proses Normalizing diikuti Tempering
Keterangan gambar 2 adalah sebagai berikut: Garis AB = Proses pemanasan hingga men- capai temperatur 850Ú C.
Garis BC = Proses penahanan pada tempe- ratur 850Ú C selama 40 menit. Garis CD = Proses quenching (pendinginan dengan dicelup ke air sampai temperatur kamar) .
Penyiapan Material
Proses Heat Treatment
Quenching dan Tempering
Pengujian Struktur mikro Pengujian Tarik dan Kekerasan Data dan Pengolahan Analisa Kesimpulan Pengujian Struktur mikro dan Pengujian Tarik untuk Raw Material A B C 40 menit D E F G Waktu Temperatur
Garis DE = Proses pemanasan hingga tem- peratur 600Ú C. Garis EF = Proses penahanan pada tempe- ratur (a) selama 20 menit untuk specimen A (b) selama 30 menit untuk specimen B (c) selama 45 menit untuk specimen C.
Garis FG = Proses pendinginan dengan udara sampai temperatur kamar di udara terbuka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan Analisa Data Hasil Pengujian Struktur Mikro.
Struktur mikro ini dilihat dengan Olympus Metallurgical Microscopes dengan pembesaran 200 kali, dari pemotretan dengan kamera didapatkan gambar 3, 4 ,5 dan 6.
Gambar 3. Struktur Mikro dari Raw Material
Gambar 4. Struktur Mikro dari Specimen A
Gambar 5. Struktur Mikro dari Specimen B
Gambar 6. Struktur Mikro
dari Specimen C
Raw material mempunyai struktur mikro yang terdiri dari fasa ferit dan perlit (gambar 3). Fasa ini akan bertransformasi menjadi ferit dan martensit temper setelah mengalami proses quenching dan tempering, dimana jika waktu penahanan tempering lebih panjang, maka butir yang terjadi akan lebih besar (Gambar 4 – 6).

## Hasil dan Analisa Data Hasil Pengujian Kekuatan Tarik
Kekuatan tarik untuk baja SCMnCr2 berdasarkan standar JIS G 5111 adalah minimum 590 kgf/mm 2 . Diagram alir tegangan-regangan teknik hasil pengujian tarik di perlihatkan pada gambar 7. Tabel 1 memperlihatkan data kekuatan tarik dan kekuatan luluh. Gambar 8 memperlihatkan perbandingan kekuatan tarik maksimum dari ScMnCr2 sebelum dan sesudah proses treatment.

## Tabel 1. Data Hasil Uji Tarik Bahan
ScMnCr2 Sebelum dan Sesudah Proses Treatmen. Keterangan: RM : Raw Material A : Spesimen Treatment Temperatur Austeni- tisasi 850 o C Quenching + Temper 600 o C 20 menit
B : Spesimen Treatment Temperatur Austeni-
tisasi 850 o C Quenching + Temper 600 o C 30 menit
C : Spesimen Treatment Temperatur Austeni- tisasi 850 o C Quenching + Temper 600 o C 45 menit
Spesimen Kekuatan
Luluh (N/mm 2 ) Kekuatan Tarik (N/mm 2 ) RM 434.44 539.21 A 827.07 931.73 B 734.35  846.54 C 745.44 878.18
Gambar 7. Diagram Alir Tegangan-Regangan Teknik Hasil Pengujian Tarik
Gambar 8. Perbandingan Kekuatan Tarik Sebelum dan Sesudah Proses Heat Treatment
Kekuatan tarik bahan setelah di heat treat- ment mengalami peningkatan, semakin lama waktu penahanan, kekuatan akan cenderung me- nurun karena butir membesar. Proses ini masih memperlihatkan bahwa proses heat treatment yang digunakan berhasil mengubah harga kekuatan sehingga memenuhi standar JIS G 5111.

## Hasil dan Analisa Data Hasil Pengujian Kekerasan
Standar JIS G 5111 mensyaratkan keke- rasan minimum baja SCMnCr2 adalah 183 BHN. Hasil pengujian kekerasan diperlihatkan pada Gambar 9.
Kekerasan setelah proses heat treatmen memperlihatkan kenaikan. Meskipun demikian, jika waktu penahanan diperpanjang kekerasan akan tu- run, karena butir membesar. Kekerasan hasil pro- ses heat treatment ini memenuhi standar JIS G 5111.

## KESIMPULAN
Dari hasil pengujian kekuatan tarik dan
Gambar 9. Grafik Kekerasan Rata-Rata (BHN)
kekerasan, proses quenching yang diikuti proses tempering dengan waktu penahanan sampai 45 menit berhasil memenuhi standar JIS G 5111.

## PERSANTUNAN
Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan Dwi Setiawan Piyarto terhadap pene- litian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J.C., 2003 , Material Science for Engineers , Nelson Thornes, Cheltenham.
Callister, Jr., William D., 2007, Materials Science and Enginering; An Introduction , John Wiley & Sons, New York
Darmawan, A.S., Masyrukan, Ariyandi, R., 2007, Proses Quenching Dan Tempering Pada SCMnCr2 Untuk Memenuhi Standar JIS G 5111 , Media Mesin ISSN 1411-4348,
Teknik Mesin UMS, Surakarta.
G³ownia, J., Kalandyk, J. B., 2008, Effect of Precipitation strengthening in low alloyed Mn-Ni cast steel, Journal of Materials Processing Technology, Volume 207, Issues 1-3, Pages 147-153.
Mulyanti, 1996 , Pengaruh Kadar Mangan (Mn) Dan Perlakuan Panas Terhadap Sifat Mekanis Dan Struktur Mikro Paduan Baja Mangan Austenit , UI Jakarta.
Sahin, Y., Erdogan, M., Cerah, M., 2008, Effect of martensite volume fraction and tempering time on abrasive wear of ferritic ductile iron with dual matrix, Wear, Volume 265, Issues 1-2, Pages 196-202.
Widyatmadji, 2001, Pengaruh Perlakuan Panas Normalisasi Terhadap Sifat Mekanik Dan Struktur Mikro Baja 1K3816AT Untuk Aplikasi Casing & Tubing Spesifikasi API 5CT K55, UI, Jakarta.